191 



H. Strecker: Analyse des Orthits von der Näsgrube bei 

 Arendal (Erdiw. u. Werth. Journ. f. Chenaie LXIV, 384 aus: Das che- 

 mische Laboratorium der Universität Christiania u. s. w.). Vorkommen in 

 grossen Massen in dunkel-rothem Feldspath. Eigenschwere = 2,85 — 2,88. 

 Ergebniss der Analyse, bei vpcicher die sehr kleine Menge Yttererde, 

 Mangan und Alkalien nicht bestimmt wurde: 



Kieselsäure 31,85 



Thonerde 10,28 



Eisenoxydul 19,27 



Cer-Oxydul 12,76 



Kalk 9,12 



Magnesia 1,86 



Kupferoxyd 17,54 



Wasser und Kohlensäure . 13,37 

 99,05. 



M. BoECKiNG : Ursache des Anlaufens von Bunt-Kupfererz 

 (Analyse einiger Mineralien. Göttingen; 1853, S. 28). Diese auffallende 

 Eigenschaft dürfte in der grossen Oxydirbarkeit des Eisen-Sesquisulfuretes 

 ihren Grund haben, wovon Berzelius dargethan, dass es in noch feuchtem 

 Zustande, wie man solches durch Einwirkung von Schwefel-Wasserstoflf 

 auf Eisenoxyd-Hydrat erhält, binnen wenigen Stunden in ein Gemenge 

 von Eisenoxyd und Schwefel verwandelt wird. Dass Kupferkies jene 

 Eigenschaft nicht hat, kann nur in den andern Verhältnissen , in welchen 

 er das Schwefel-Kupfer enthält, seinen Grund haben. Wenn diese Erklä- 

 rung die richtige, so musste eine nach der Formel des Buut-Kupfererzes, 

 ■Gu^Fe, künstlich dargestellte Verbindung dieselbe Eigenschaft des Anlau- 

 fens zeigen. Der Vf. schmolz daher unter einer Decke von Kochsalz ein 

 Gemenge von 36 Grammen reinen Kupfers und 10 Grammen reinen aus ' 

 Oxyd durch Wasserstoflgas reduzirten Eisens mit einem Überschuss von 

 Schwefel in einem bedeckten Tigel bei Kupfer-Schmelzhitze zusammen. 

 Der wohlgeflossene spröde Regulus sah im Bruche ganz wie Bunt-Kupfer- 

 erz aus und lief in feuchter Luft eben so rasch mit denselben Farben an, 

 wie dieses. 



Zum Überfluss unterwarf ihn Boecking der Analyse, wobei es hin- 

 reichend war, den Schwefcl-Gehalt zu bestimmen, da man den relativen 

 Gehalt an Eisen und Kupfer kannte. Er fand 27,99 Proz. Schwefel, dem- 

 nach also dieses künstliche Bunt-Kupfererz in 100 Theilen enthielt: 



Kupfer 55,74 



Eisen 15,93 



Schwefel 27,99 



99,66 

 übereinstimmend mit der Zusammensetzung des natürlichen Minerals. 



